38 VOGT, STUDIEK ÖVER SLAGGER. 



Som resultat faar vi, idet der kun tages hensyn til de 

 gode maalinger, oo'P : co P' = 87° 22^', hvilket stemmer ud- 

 maerket godt med söjlevinkel 87° 23' hos naturlig babing- 

 tonit, samt os T : oo P o= = 136° 8' og co P' : co P oo = 136° 25'; 

 difFerentcen mellem de sidste tal er vistnok ikke sserdeles be- 

 tydelig, men i alle fald saa stor, at man kan skjönne, at den 

 ikke kan vsere tilfasldig, men begrundet i krystallografiske 

 forholde; tilmed gjentager den sig ved samtlige de maalte 

 krystaller. 



For at kunne kontrollöre krystalsystemet ved hjselp af 



de optiske forholde blev der slebet krystallografisk orienterede 



snit af de smaa krystaller, et arbeide, som var meget vanskelig 



at faa udföi-t, og som kun tilnsermelsesvis lykkedes. 



Udslukning 

 mod c'-axen. 



1) Snit af tvilling, =1= sammenvoxningsplanet, altsaaj 44°. 



00 P 00 hos babingtonit, svarende til[^ 

 CO P oo hos augit. [ 



2) » » » v » » -;-] 42—43°. 



3) » » enkelt krystal, meget skjjevt snit, ca. 4=00 P 00 31". 



4) » » tvilling, _L sammenvoxningsplanet, o: +00P00 



hos babingtonit, 00 P co hos augit... 8°. 

 For sammenlignings skyld blev der slebet et par 

 snit af naturlig babingtonit (fra Arendal). De gav: 



1) Snit ca. =1= o, o: =i=ooPc» hos babingtonit, svarende 



til 00 P oo hos auo-it 44°. 



2) » » =j= o, meget skjaävt snit 41°. 



3) >■ » J_ o, altsaa =t= 00 P 00 hos babingtonit, co P 00 



hos augit 31°. 



Det eneste, som af disse tal med sikkerhed kan sluttes, 

 er, at vore smaa krystaller er asymetriske, og at i snit=t=ooPco 

 (svarende til ortho-pinakoidet hos pyroxen) danner udsluknings- 

 retningen hos saavel den naturlige som den kunstige babing- 

 tonit en vinkel paa 41 — 44° med c'-axen. Antagelig er der i 

 enhver henseende fuld overensstemmelse mellem de optiske 

 egenskaber hos de to slags babingtoniter; vi finder saaledes, 

 at begge to har samme pleochroitiske farver (grönt til brun- 

 grönt). — Ved blaeserör paavistes i den kunstige babingtonit 

 en liden gehalt af MnO ved siden af en större af FeO eller 

 FcjOj eller begge disse. 



